— 246 — 

 Abbiamo eseguite misure su miscele della seguente composizione : 



a) b) 



Solfo 11,01 atomi °/ Solfo 4,116 atomi °/ 



Selenio 88,99 » » Selenio 95,884 » » 



La sensibilità, espressa mediante il rapporto fra la conducibilità al buio e quella im- 

 mediata per la illuminazione a 81 Lux risultò rispettivamente di 1,20 e 3,6 in relazione 

 diretta quindi al contenuto in selenio. 



La curva di variazione della conducibilità colla illuminazione mostra nettamente come 

 la miscela b) abbia ancora una marcata sensibilità alle variazioni nel campo delle luci 

 forti, mentre la curva corrispondente alla miscela a) mostra molto piccola la sensibilità 

 di questa per tali luci. 



Notevole, a proposito di queste miscele solfo-selenio, è il fatto che nel ritorno [ter 

 gradi alla oscurità dopo una graduale illuminazione appariscono per la miscela a) valori 

 delle conducibilità inferiori a quelli misurati, nella fase di illuminazione, mentre che per 

 la miscela b) si ha comportamento inverso. Il che fa ritenere che una miscela a com- 

 posizione intermedia potrebbe mostrare valori di conducibilità per la fase di oscuramento 

 coincidenti con quelli delle fasi di illuminazione. Su questo ci proponiamo di esperimentare 

 ancora perchè ci sembra che non sarebbe privo di interesse trovar modo, coli' aggiungere 

 solfo a selenio, di eliminare quel fatto di isteresi che nel selenio è discretamente pronunciato. 



3. Miscele selenio-tellurio. — Secondo le ricerche di Pel li ni e Vio (1) il selenio 

 ed il tellurio sono completamente miscibili tanto allo stato liquido quanto allo stato solido. 

 Per ora noi abbiamo esaminate le miscele sino al contenuto in tellurio di 6,513 atomi °/ . 

 Ordiniamo qui le miscele studiate (e denominate secondo l'ordine di preparazione) in serie 

 per la decrescente loro sensibilità alla luce. 



Si esprime anche per esse tali sensibilità mediante il rapporto fra la conducibilità al 

 buio e quella immediata per una illuminazione a 81 Lux. 



Miscela I Sens. 2,18 



Te % 0,887 

 0,553 atomi °/ 



Miscela III » 1,72 



Te % 1,497 



0,935 atomi °/ c 



Miscela IV » 1,31 



Te % 2,499 



1,567 atomi °/ 



(1) Rendiconti della R. Accademia dei Lincei 1906, II. 46. 



